— 328 — 



mente, si sovrappone in rnassecole alle stesse incrostazioni nere cristalline. 



Colla pazienza di un certosino e colla prudenza e cautela impostemi 

 dalla poca quantità della nuova sostanza ho proceduto all'esame dei suoi 

 caratteri fisici e chimici, e devo confessare che tutti i saggi fatti hanno con- 

 fermato nella sua composizione il vanadio, il piombo, il rame, il ferro ed il 

 manganese con esclusione assoluta del cloro e dell'arsenico. 



A cominciare dagli aggregati minutamente cristallini, che sembrano 

 identici a quelli, già descritti da me, e così bene studiati dall' Artini ( 2 ),. 

 sebbene di color diverso e, come già ho ripetuto, mai accompagnati dalla 

 vanadinite, tutte le prove mi portarono a pensare ad una nuova specie di 

 descloisite. 



La nuova sostanza presenta una durezza inferiore a quella della calcite 

 come le descloisiti descritte nella mia Nota accennata, ma il peso specifico 

 alla temperatura di 10°, 5 C. si mostra diverso, perchè avrebbe dato al col- 

 lega prof. Guglielmo per una quantità di sostanza, che non oltrepassava 

 gr. 0,1955, semplicemente 5,716, densità non solo di molto inferiore alle 

 descloisiti descritte, per le quali sarebbe risultato eguale a 6,40 alla tem- 

 peratura di 12° C, ma ancora inferiore a tutte quelle riportate nelle analisi 

 del Dana, che andrebbero da 5,856 a 6,202 ( 2 ). Dissi allora che quell'enorme 

 peso specifico, che superava di circa 0,2 il massimo peso specifico presentato 

 finora dalle descloisiti conosciute, m' induceva a sospettare che nella pìccola 

 quantità esperimentata vi potesse essere la mescolanza di due od anche più 

 vanadati, od almeno che una certa quantità di uno o più vanadati differenti 

 da quello della tipica descloisite esista magari allo stato di impregnazione 

 nello stesso minerale o nella roccia, che lo comprende, ciò che forse 

 si avrebbe potuto scoprire con altro materiale, che disgraziatamente non 

 venne. 



La polvere è giallo-verdastra, la lucentezza è resinoso-metallica bril- 

 lante. Fonde nel tubo chiuso dando qualche gocciolina d'acqua: nel tubo 

 aperto svolge qualche vapore bianco, forse per la presenza di un po' di an- 

 timonio. Fonde alla semplice fiamma di una candela in uno smalto oscuro, 

 quasi nero ; anche sul carbone fonde parzialmente gonfiandosi e mostra l'aureola 

 gialla dell'ossido di piombo. Col borace alla fiamma riducente la perla è 

 verde: col sai di fosforo è di un bel verde-smeraldo o verde-cromo alla 

 fiamma riducente, mentre solo a caldo mostrasi giallognola alla fiamma os- 

 sidante, divenendo questa perla verde-chiara a freddo ; coll'aggiunta di un po' 

 di nitro vedesi la perla meglio colorata in giallo, sempre però a caldo, di- 

 venendo leggermente verdognola o quasi incolora a freddo. Nell'acido nitrico 

 diluito si scioglie facilmente e così nell'acido cloridrico, colorando la solu- 

 zione in giallo-verdastro. 



(') Vanadinite, descloizite, ecc., pagg. 46 e 47. 



( 2 ) A System of Mineralogy. New-York, 1893, pagg. 788-789. 



